DELL' ARTE GALVAN0PLAST1CA. ig5 



cli dietro da im pezzo di legno , il quale niodello de- 

 terrnina immediatamente 1' intera solidificazione di una 

 tal lega. Sottoposto questo clichet al metodo galvano- 

 plastico gia descritto, da le seconds copie, cioe quelle 

 siruili all' originate , anch'esse perfettissime. 



Quando il modello da copiarsi sia ancora un basso 

 i-ilicvo, ma abbia de' piccoli sottosquadri , proeede il 

 sig. Pulili in quest' altra maniera. Comincia a cavarne 

 una forma di gesso, divisa in quel numero di parti 

 che stima conveniente. Riunite cotali parti, rende piii 

 sodo il gesso col fargli assorbire della cera, e lo ri- 

 veste con uno strato estremamente leggiero di grafite. 

 La forma in tal modo ottcnuta e preparata, la cinge 

 di un anello metallico , a cui salda un filo pure 

 metallico , incerato nella parte che vuol immergere. 

 Quindi pone cotal forma coir anello entro il solfato di 

 rame, procedendo nel resto nel modo gia indicator e 

 otticne una deposizione del rame, la quale comincia 

 dair anello e va successivamente avanzandosi sulla forma 

 di gesso , dall' orlo verso il centro. 



Ecco linalmente in qual maniera egli proeede quando 

 ha a copiare delle figure che hanno de' sottosquadri 

 maggiori o che souo di tutto rilievo. 



Coi metodi noti agli artisti fa cavare dal modello 

 una forrna di gesso divisa nel conveniente numero di 

 pezzi • e in questa fa fondere un nuovo modello di 

 cera, preparata in maniera da essere molto fusibile, to- 

 gliendo pescia da questo modello i leggieri fili nati dalle 

 commessure:, precisamente come si opera dai fonditori 

 in bronzo. Anzi questa operazione preliminare dee es- 

 sere fatla da un artista versato in sifl'atte fusioni. Pi- 

 glia ora il fisico un tale modello di cera, e mediante un 

 delicato pennello vi stende sopra piii strati di grafite 

 stemperata in una vernice a spirito assai diluta, aspet- 

 tando che uno strato sia asciutto prima di porre il 

 seguente, e cosi scguitando sino ad una conveniente 

 grossezza:, dopo di che fa fondere il modello di cera 

 contenutovi, avendo cura di non elevar molto la lem- 

 peralura. Nella forma cosi votala introduce un pczzo 

 solido di rauic, il quale abbia un peso alquauto piii 



